— 75 — 



nur bei Erkältimg aus Schmelzfluss und nur bei sauren Gesteinen mög- 

 lich und stets mit vollkommener Isotropie der Substanz verbunden, un- 

 haltbar sind. Zirkel beschrieb schon 1867 einen sehr basischen Tachylyt 

 von Mte, Glosso mit ausgesprochen perlitischer Structur, cf. Z.D. G. G. 1867. 

 XIX. p. 776. Hervorzuheben ist es, dass der Perlit von Santorin fast 

 wasserfrei ist und dass die darin ausgeschiedenen Feldspathe nur 59.9% 

 Si0 2 , 6.7% CaO und 2% K 2 enthalten, während der Betrag dieser 

 Stoffe in der Bauschanalyse 70 u / Si0 2 , 1.9% CaO und 3.5% K 2 beträgt. 



H. Rosenbuscli. 



F. Fouque: Sur l'hypersthene de la ponce de Santorin. 

 (Bull. soc. miner. Fr. 1878. 46—48.) 



Durch eine Behandlung des Bimssteines von Santorin mit Flusssäure 

 wurde das Bimssteinglas rasch und vollkommen zersetzt, während, wenn 

 der Process früh genug unterbrochen wurde, die darin ausgeschiedenen 

 Krystalle intact erhalten wurden. Dieselben bestanden aus kleinen (bis 

 0.7 mm langen, 0.1 mm dicken) Hypersthensäulen, an denen in der Prismen- 

 zone gemessen werden konnte ogP (110), ooPöb (010), coPcc (100), 

 ooP3 (130), ocP2 (120) und ocP2 (210) die Terminalflächen waren zu klein 

 zum Messen; auf allen Flächen der Primenzone wurde Pleochroismus und 

 zur Längsaxe parallele Auslöschung wahrgenommen, so dass man es nicht 

 mit Augiten zu thun hat, die inder Zone oP (001) : ocPcc (100) pleochroi- 

 tisch waren. Die Analyse dieses Hypersthens (sp. Gew. = 3.485) ergab: 



Si0 2 



— 49.8 



A1 2 3 



= 2.3 



Fe 2 3 



= 0.8 



FeO 



== 25.0 



CaO 



= 10.8 



MgO 



= 11.2 



Na 2 



z= 0.5 





100.4. 



Da neben dem Hypersthen auch ein grün durchsichtiger, echt mono- 

 kliner Augit vorkommt so könnte sich vielleicht der Kalkgehalt, sowie 

 die Thonerde in obiger Analyse durch eine Beimengung des letztgenannten 

 Minerals erklären. Ausserdem waren unter den ausgeschiedenen Kry- 

 stallen zweierlei trikline Feldspathe (darunter Oligoklas) und Magnetit zu 

 beobachten. Das Bimssteinglas hatte die Zusammensetzung: 



Si0 2 





71.0 



Ti 2 





0.5 



Fe 2 3 





0.8 



A1 2 3 





16.8 



CaO 





0.8 



MgO 





0.7 



Na 2 





7.4 



K 2 b 





2.0 

 100.0. 



